La Gaceta industrial (1869-02-10 00:00:00), página 5

Precedido de un preámbulo, publica La Gaceta oficial el siguiente decreto:

Artículo 1.º Las certificaciones de estudios probados en los establecimientos públicos de enseñanza de Portugal serán válidas en España.

Art. 2.º Para el reconocimiento de estas certificaciones se exigirán las acordadas del mismo modo que respecto de otra universidad española.

Art. 3.º Los títulos profesionales portugueses serán también válidos en España con las mismas formalidades.

Madrid 6 de Febrero de 1869.—El ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla.

SECCION INDUSTRIAL.

DIFERENTES COLORACIONES SOBRE EL LATON.

La pintura no se adhiere de un modo duradero sobre el latón, que á lo que parece la rechaza en vez de contraer con ella una combinación íntima. Cuando se ha aplicado una capa de pintura sobre el latón, se la vé bien pronto volverse escamosa, ó al menos desprenderse al menor choque.

Verdaderamente, el color y brillo de la aleación son muy agradables para que se quiera generalmente sustituir por otro. Pero sucede, si no con frecuencia, al menos algunas veces, que hay necesidad de darle otro color al latón y en este caso conviene emplear los procedimientos siguientes:

Para obtener un color amarillo de oro se pule bien el latón y se introduce durante algunos instantes solamente en una disolución bastante diluida y neutra de acetato de cobre cristalizado, que no debe contener ningún indicio de ácido libre; esta disolución debe encontrarse al tiempo de emplearla para este uso á una temperatura media.

Se puede obtener el mate ó el bronzeado gris-verdoso, frotando repetidamente el objeto, privado del cardenillo, con una disolución muy diluida de cloruro de cobre.

El violeta resulta, del frotamiento de una muñeca llena de algodón que se introduce una sola vez y durante un instante, en una disolución de cloruro de antimonio, sobre el latón bien limpio y calentado muy uniformemente hasta el grado en que se le pueda cojer con la mano sin quemarse.

El moaré, mucho más bello que el moaré ordinario, se obtiene por medio de la ebullición de un objeto de latón en una disolución acuosa de sulfato de cobre. Los matices producidos varían según la relación que existe entre el zinc y el cobre de que se compone el latón. A veces, cuando se saca el objeto de la disolución, suele suceder que presenta un color rojo sombra ó pardo violado, sin reflejos nacarados aparentes, formándose por el lado y sobre su superficie un polvo pardo; pero si se le frota suavemente con un barniz resinoso ó cero, bien pronto aparece el aspecto que se desea.

Cuando se introduce en la disolución hirviente sulfato de cobre (1 de sulfato de cobre y 2 de agua), unos pequeños clavos de hierro, la manifestación del moaré se acelera extraordinariamente.

La obtención del negro oscuro, color necesario para muchos instrumentos de óptica, puliendo el latón con tripol, después lavándolo con una mezcla de una parte de nitrito de estaño y 2 de cloruro de oro, y secándolo, al cabo de diez minutos próximamente, con un lienzo muy suave. Cuando el ácido se encuentra en exceso, la superficie toma un color negro subido.

También puede dárselle al latón este mismo color de la manera siguiente:

Se disuelven limaduras de cobre en el ácido nítrico hasta la completa saturación del ácido. En esta disolución, calentada á un grado que pueda soportar la mano, se introducen los objetos de latón, limpiados de antemano completamente y frotados con la piedra reducida á polvo impalpable, en presencia del agua; después de retirados del baño, se les calienta fuertemente sobre un fuego de carbón.

Aun cuando esta primera operación los colorea en verde, se les frota con un trapo, y se repite el tratamiento hasta tanto que se obtenga el tinte negro que se desea. Para aumentar la entonación, es precisamente inmediatamente se frote el objeto con aceite de oliva.

Se les dá el aspecto de los productos ingleses, sometiendo los objetos al rojo oscuro en una mufía, después de lo cual, se introducen en el ácido sulfúrico muy diluido, para sacarles el cardenillo. Luego se les trata por el ácido nítrico diluido, teniendo cuidado que no sean sino débilmente atacados; se les lava bien por medio del agua, y cuando quedan completamente limpios y con un tinte más firme, se les deseca con serrín de madera; en seguida se les dá el mate, para lo cual se prepara un baño de dos partes de ácido nítrico y una de agua de lluvia, en donde se colocan los objetos durante algunos minutos, hasta tanto que se recubran uniformemente de una ligera espuma.

En este caso, al retirarlos, deben presentarse coloreados uniformemente y exentos de manchas, y si así no sucediera, habría que repetir el tratamiento anterior. Si están preparados convenientemente, se les introduce en el ácido nítrico concentrado, y enseguida en una gran cantidad de agua, en donde se lavan bien los objetos con huecos, se someten también á un baño en una disolución de potasa, y después en el agua templada á donde se añade un poco de crómato tartárico. Cuando se quisiera obtener el pulimento seco, no se tratan los objetos por el baño que hemos indicado para el mate; en este caso basta emplear el ácido nítrico muy diluido. Se lavan y se les limpia y seca bien, dándoles el pulido por medio de un bruñidor de acero y la hiel de buey.

Tales son los principales procedimientos que con mayor éxito se emplean para las principales coloraciones del latón.

FRANCISCO BALAGUER.